## PENGARUH PENAMBAHAN QUICKCURE CX TERHADAP UJI KUAT TEKAN BETON K-500
Erny Agusri *1 , Wahyu Pratama Jaya *2
Program Studi Teknik Sipil, FakultasTknik, Universitas Muhammadiyah Palembang Jl Jend Ahmad yani 13 Ulu Palembang, Sum-Sel, Indonesia wahyupratamajaya95@gmail.com

## ABSTRACT
Quickcure  CX  is  a  chemical  for  concrete  designed  using  the  latest  technological  innovations,  this added material can accelerate and increase the compressive strength of concrete by 5 - 10% and can reduce the  moisture  content  in  the  concrete  mixture  by  5  -  10%.  The  purpose  of  this  study  was  to  increase  and accelerate the effect of the compressive strength value of concrete produced by Quickcure CX added material on K-500 concrete.
The research sample is a cube-shaped test object with a size of 15cmx15cmx15cm. There are 4 sample variations,  namely:  Normal  Concrete,  Normal  Concrete  +  Quickcure  cx  0.25%,  Normal  Concrete  + Quickcure cx 0.45%, and Normal Concrete + Quickcure cx 0.65%, each variation consisting of 15 samples.
After  conducting  the  concrete  compressive  strength  test,  this  study  obtained  the  highest  average compressive  strength  test  results  in  Normal  Concrete  (503.2kg  /  cm2),  Normal  Concrete  +  Quickcure  cx 0.25%  (513.8kg  /  cm2),  Normal  Concrete  +  Quickcure  0.45%  (536.4kg  /  cm2)  and  Normal  Concrete  + Quickcure  cx  0.65%  at  551.6kg  /  cm2  at  the  age  of  28  days.  So  of  the  4  variations  in  the  value  of  the compressive  strength  test  of  concrete,  it  still  increases  in  Normal  Concrete  +  Quickcure  cx  0.65%,  and accelerating the concrete does not accelerate because the average age is 21 days with a variation of Normal Concrete  +  Quickcure  cx  0.65%  with  a  value  of  488.8  kg  /  cm2  so  the  concrete  has  not  reached  the compressive strength that was planned.
Keywords: Concrete, Quikcure CX, Compressive Strength, K-500

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Semakin berkembangnya teknologi beton ( Concrete Technology) masa kini yang semakin hari  tiada  henti-hentinya  seperti high  early  strength  concret,  ultra  high  performance  concrete, merupakan  metode  untuk  sifat  mekanik  dari  beton,  mulai  dari  sifat  kemudahan  pengerjaannya, pemanfaatan limbah beton dan meningkatkan kuat beton tersebut
Beton dilihat dari bahan penyusunnya terdiri dari semen hidrolik ( portland cement), agregat kasar, agregat halus, air dan bahan tambah ( admixture atau additive). Umumnya beton yang banyak digunakan dalam konstruksi adalah beton normal. Selain proses pembuatannya relatif mudah, beton normal  juga  lebih  ekonomis.  Namun,  dalam  pelaksanaan  tidak  jarang  juga  beton  normal  sering mengalami  kendala  yang  sulit  untuk  dilakukan  pemadatan  manual  misalnya  karena  tulangan  yang sangat  rapat  ataupun  karena  bentuk  bekesting  tidak  memungkinkan,  sehingga  dikhawatirkan  akan terjadi keropos apabila dipadatkan secara manual yang juga bisa berakibat pada penurunan kualitas beton.
Oleh  karena itu dalam perkembangannya beton normal terus mengalami modifikasi sesuai dengan  kebutuhan  konstruksi  yang  ada.  Peningkatan  kualitas  mutu  beton  terus  dilakukan  untuk memenuhi kebutuhan struktur konstruksi modern yang beragam. Seperti tiang pancang, tiang listrik, girder jembatan, balok dan kolom untuk bangunan tinggi, bantalan rel, turap dan lain-lain.
Penelitian tentang beton yang terus berlangsung pada saat ini bertujuan untuk mendapatkan beton  yang  berkualitas  baik  dan  bermutu  tinggi,  untuk  mendapatkannya  perlu  dicampur  dengan bahan  tambahan  (admixture)  sebagai  bahan  tambahan  campuran  beton. Quickcure  cx merupakan bahan  tambah  yang  dapat  membantu  beton  meningatkan  performancenya  pada  waktu  yang  lebih cepat dan juga membuat adukan beton lebih plastis serta dapat mengurangi jumlah air pencampuran yang  diperlukan  untuk  menghasilkan  beton  dengan  konsistensi  tertentu  dan  mempercepat pengikatan beton.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Alat Dan Bahan Alat :
1. Timbangan
2. Ayakan atau saringan
3. Labu ukur
4. Oven
5. Spesifik Grafity
6. Molen
7. Cetakan
8. Alat uji slump
9. Mesin uji kuat tekan
10. Pan dan cawan
Bahan :
1. Semen
2. Agregat
Agregat kasar
Agregat Halus
3. Air
4. Quickcure CX

## Pembuatan Benda Uji
Dalam  penelitian  ini,  dilakukan  pembuatan  benda  uji  beton  dengan  penambahan  Quickcure CX, persentasi penambahan Quickcure CX yaitu 0,25%, 0,45%, 0,65%. Benda uji yang  digunakan berbentuk  kubus  dengan  ukuran  15x15x15cm  sebanyak  15  benda  uji  setiap  variasi  sampel.  Tahap pembuatannya adalah sbagai berikut :
a. Menyiapkan alat-alat yang diperlukan pada pengecoran
b. Menyiapkan bahan, masing-masing ukurannya telah ditentukan
c. Masukkan kerikil ditambahkan air pada mesin pengaduk kemudian aduk sampai merata
d. Masukkan semen ditambah air, aduk hingga merata
e. Kemudian masukkan pasir dan ditambah air sisa yang ada
f. Berikutnya  masukkan  Quickcure  CX,  minimal  waktu  pengadukan  setelah  ditambah Quickcure CX selama 5menit
g. Pengadukan dilakukan secara merata, untuk menghidari terjadi segregasi
h. Setelah pengadukan selesai, maka dilakukan uji slump
i. Kemudian masukkan beton segar kedalam cetakan. Mencetak benda uji dapat dilakukan setelah semua test beton segar sudah memenuhi persyaratan
j. Mendiamkan beton selama 24 jam, kemudian membuka cetakan
k. Lalu perawatan beton, perawatan beton dengan cara merendam benda uji sampai umur yang telah ditentukan

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengolahan Data
Setelah  melakukan  pengujian  uji  kuat  tekan  beton  dan  sudah  mendapatkan  hasil  uji  kuat tekan  beton  rata-rata,  langkah  selanjutnya  adala  menentukan  nilai  kuat  tekanbeton  karakteristik berdasarkan  variasi  campuran  Quickcure  CX  0,25%,  0,45%,  dan  0,65%  dengan  menggunakan rumus sebagai berikut :
(σ bi ) = 𝑊 𝐴
(σ bm ) = ∑ 𝜎𝑏𝑖 𝑁
S
= √∑ (𝜎𝑏𝑖−𝜎𝑏𝑚)² 𝑁−1 𝑁 1
σ bm = σ bm – 1,28 . S Keterangan: σbi = kuat tekan beton masing-masing sampel (kg/cm 2 ) σbm = kuat tekan beton rata-rata (kg/cm 2 ) σbk = kuat tekan beton karakteristik (kg/cm 2 ) W = berat beban masing-masing sampel (kg/cm 2 ) A = luas penampang sampel kubus (cm 2 ) N = jumlah seluruh sampel S = standar deviasi 1,28 = konstanta
Tabel. Hasil uji kuat tekan karakteristik (Kg/Cm 2 ) No Varian Campuran Kuat Tekan Beton Karakteristik(Kg/Cm 2 ) Umur 3 7 14 21 28 1 Beton Normal 259,2 302,9 385,3 449,2 495,6 2 Beton Normal + Quickcure CX 0,25% 273,6 316,1 393,7 452,1 507,8 3 Beton Normal + Quickcure CX 0,45% 279,7 325,5 401,5 477,6 532 4 Beton Normal + Quickcure CX 0,65% 285,6 346,3 421,1 484,4 547,2
Sumber: Hasil penelitian di laboratorium PT. Graha Tekindo Utama
Sumber: Hasil penelitian di laboratorium PT. Graha Tekindo Utama Grafik. Kuat tekan karakteristik (Kg/Cm 2 )
Dari  hasil  perhitungan  dapat  diketahui  bahwa  nilai  kuat  tekan  beton  karakteristiknya bervariasi    dimana  masing-masing  variasi  mengalami  peningkatan  terhadap  beton  normal  setelah ditambah  campuran  zat  aditif  Quickcure  CX  0,25%,  0,45%,  dan  0,65%.  Pada  grafik  diatas membuktikan  bahwa  pada  campuran  beton  dengan  Quickcure  CX  0,65%  memiliki  nilai karakteristik yaitu 285,6 Kg/Cm² pada umur 3 hari dan 547,2 Kg/Cm² pada umur 28 hari.

## Pembahasan
Dari  hasil  penelitian  kuat  tekan  beton  normal  dan  beton  campuran  dengan  penambahan Quickcure  CX  0,25%,  0,45%,  dan  0,65%  dari  berat  semen  maka  dapat  diketahui  persentase kekuatan beton normal terhadap peningkatan kekuatan beton campuran.
Tabel. Hasil persentase kekuatan beton umur pada berbagai umur
N o Variasi Campuran Peningkatan Kekuatan (%) Umur 3 7 14 21 28 1 Beton Normal - - - - - 2 Beton Normal + Quickcure CX 0,25% 5,6 3,67 2,1 0,6 2,1 3 Beton Normal + Quickcure CX 0,45% 7,7 6,3 4,4 5,2 6,6 4 Beton Normal + Quickcure CX 0,65% 10,58 12,43 8,3 6,7 9,6
2 5 9 .2 3 0 2 .9 38 5. 3 4 4 9 .2 4 9 5 .6 2 7 3 .6 3 1 6 .1 3 9 3 .7 4 5 2 .1 5 0 7 .8 2 7 9 .7 3 2 5 .5 40 1. 5 4 7 7 .6 532 2 8 5 .6 3 4 6 .3 4 2 1 .1 4 8 4 .4 5 4 7 .2 0 100 200 300 400 500 600 3 Hari 7 Hari 14 Hari
21 Hari 28 Hari Beton Normal Beton Normal + Quickcure CX 0,25% Beton Normal + Quickcure CX 0,45% Beton Normal + Quickcure CX 0,65%

## Kuat Tekan Karakteristik(Kg/Cm
2 )
Sumber: Hasil penelitian di laboratorium PT. Graha Tekindo Utama

## Grafik. Hasil Persentasi kenaikan kekuatan beton pada berbagai umur
Dari grafik dapat diketahui nilai presentase peningkatan optimum terjadi pada umur beton 7 hari dengan variasi campuran Quickcure cx 0,65% dengan nilai presentase sebesar 12,43%. Hal ini dikarenakan  proses  hidrasi  semen  mampu  bereaksi  dengan  Quickcure  cx  dan  menyebar  secara merata  pada  7hari  pertama.    Pada  variasi  campuran  Quickcure  cx  0,65%  dengan  nilai  presentase hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai beton campuran Quickcure CX maka bisa diambil kesimpulan  bahwa  penggunaan  bahan  tambah  ini  sangat  mempengaruhi  hasil  kuat  tekan.  Hal  ini dapat  dilihat  pada  hasil  pengujian  yang  terus  mengalami  peningkatan  kuat  tekan  sesuai  dengan varian  campuran  beton.  Pada  penelitian  ini,  peneliti  merencanakan  beton  dengan  kuat  tekan  beton K-500.  Dari  hasil  pengujian  sebanyak  4  variasi  yang  dilaksanakan  beton  yang  memenuhi  standart dengan penambahan Quickcure Cx 0,65% dengan hasil kuat karakteristiknya sebesar 547,2 Kg/Cm 2 pada  umur  28  hari.  Pengujian  umur  28  hari  ini  dilakukan  agar  mengetahui  karakteristik  yang sesungguhnya, karena beton akan mengalami pengerasan yang sempurna pada umur 28 hari.

## REFERENSI
Munazhip, Haril, 2019.  Pengaruh  penambahan zat  aditif  Tricosal  BV  special terhadap kekuatan beton.
www.ilmusipil.com Ferguson, 1991, dan Ikhsan Saifuddin,Muhammad, 2012. Pengertian Beton Mulyono, 2004. Fungsi dan Perbedaan Beton Sutikno, 2003:2. Keuntungan dan kerugian beton Lauw Tjun Nji, 2008, Sipil dan kontruksi Kardiyono Tjokrodimulyo, 2007. Penggunaan Air pada Beton ASTM C.125-1995:61, “Standart  Definition  of  Terminology  Realiting  to Concrete and Concrete Agregates”
0 0 0 0 0 5 .6 3 .6 7 2 .1 0 .6 2 .1 7 .7 6 .3 4 .4 5 .2 6 .6 1 0 .5 8 1 2 .4 3 8 .3 6 .7 9 .6 0 2 4 6 8 10 12 14 3 Hari 7 Hari 14 Hari
21 Hari 28 Hari Beton Normal Beton Normal + Quickcure CX 0,25% Beton Normal + Quickcure CX 0,45% Beton Normal + Quickcure CX 0,65% Presentase Peningkatan
Cain, 1994. Keuntungan bahan tambah mineral Mulyono, Tri. 2003. Teknologi Beton , Yogyakarta. Andi Mulyono, Tri. 2005. Teknologi Beton , Yogyakarta. Andi SK SNI T-15-1990-03. Pengolahan Hasil Uji Kuat Tekan SNI 03-6815-2002. Nilai Konstanta